208 
titet incTeholder af KoLber, da tage saa meget mindre efter 
Forskriften af GarkoLBer 5 i ovrigt bor man yære sikker paa, 
at dette Messing er frit for Indblanding af her uvedkommende 
Metaller, saasom Biye, Wismiith eller Antimoniura. 
Dersom de heromtalte 3de Slags INIetallers Sm-eltning 
skal foretages med storre Qvantiteter af hundrede til flere tusind 
Pund, da medforer Sagens Vigtighed, naar man yii yære sik- 
ker paa et hældigt Udfald, at man og bor der, som i for- 
omtalte mindre Smeltning, blande Metallerne smeltende. Den- 
ne Omgangsmaade vil gavne meget; Metallernes Qvantitet o«; 
Qyalitet bliver conserveret, og det derved, i modsat Forhold, 
modende Arbejde forkortet, samt Ildebrknd sparet, som vil 
mcdgaae i storre Mængde naar det smeltende Metal, ved hver 
Tilsætning af et andet bliver kjolet. For at betjene sig af 
fdrste Omgangsmaade behoves ikkun, at man i samme Smelte- 
Værkstæd eller i Nærheden deraf er forsynet med 2de smaae 
Smelteovne, som kan indrettes til Digelns Brng, der dog bor 
have den Storrelse, at derudi den fornodne Qvantitet af Tin 
og Zink kan smeltes paa engang. Bruges Messing istædet for 
Zinken, da kan det, naar det er varmet, uden især at smel- 
tes, tilsættes det smeltende Kobber. 
Naar man da saaledes for at producere et godt Canon- 
eller Mcirser-Metal vil holde sig de Regler efterrettelige, som i 
saahcnseende ved foregaaende Bemærkelser ere fremlagte j saa 
tor jeg sikkert love, at Resultatet omsider vil i alle Maader 
svare til mit derved havde Ojemcd, givne Loftc^ og anvendte 
megen Umage og mange Omkostninger. 
Jeg kommer nu til Anvilsningen til den belovede Smelte- 
ovn ; den nemlig, som jeg haver brugt ved formeldte mine 
Forsog, der alle ere gjorte formedelst Digel-Smeltning. Denne 
